1270 
C. Doelter, 
Augit. 
Der angewandte Augit, der zu den ersten Versuchen 
herangezogen wurde, war der von den Monti Rossi, obgleich 
dieses Material trotz sorgfältiger Sonderung doch nicht als 
rein betrachtet werden kann, da es mikroskopische Einschlüsse 
von Magnetit und von Glas enthält, die nicht ganz entfernt 
werden können. Da es aber in chemischer Hinsicht einen der 
in der Natur am häufigsten vertretenen Augite darstellt und 
auch in großen Mengen zu haben ist, so wurde es zu Ver- 
suchen gewählt, um so mehr als diese Augite für die Petro- 
graphie einen sehr wichtigen Typus darstellen. 
Schmelzpunkt des Augits.^ 
Den Schmelzpunkt dieses Augits hatte ich früher durch 
zahlreiche Versuche festgestellt, er ist ziemlich scharf und liegt 
zwischen 1190 und 1200°.^ Bei den Temperaturmessungen 
w^ährend des Versuches ist zu bemerken, daß der Schmelzpunkt 
nicht so genau bestimmbar ist und daß, weil das Thermoelement 
nicht ganz in die Schmelze eintaucht, die Temperaturen zu 
hoch befunden wurden. 
Versuch I mit Arrhenius-Elektroden. Angewandte 
Menge XO^I^g. Bei 1000° tritt Leitfähigkeit ein, wahrscheinlich 
sogar noch früher. Bei 1170 bis 1185° tritt ein starkes Fallen 
des Widerstandes ein von 1560 auf 234 wohl durch Zu- 
sammenbacken des Pulvers, hierauf findet allmähliches Fallen 
des Widerstandes, bis zwischen 1190 und 1210°, also wohl 
dem Schmelzpunkt entsprechend, der Widerstand von 234 auf 
14 ü fällt; endlich findet bei 1227°, welches wahrscheinlich der 
Punkt ist, bei welchem die Schmelze sehr flüssig ist, noch 
ein kleineres plötzliches Fallen auf 6*4 ß statt. Von da 
an findet eine sehr geringe Veränderung in der Leitfähigkeit 
statt. 
1 Bezüglich der chemischen Zusammensetzung vergl. die Analyse von 
Ricciardi. Gazetta chimica ital. (1881), 183. 
2 Silikatschmelzen l und IV. 
